342 Roth: über den Serpentin 



von Magnesia -Eisenoxydul; das bei Diopsid herrschende Verhältnifs CaO 

 -4- MgO FeO kommt nicht vor. Der Gehalt an Thonerde (Eisenoxyd, 

 Chromoxyd) geht von bis 6$ (aus Gabbro von Odern, Delesse). Die 

 geringere Härte des Diallags, verbunden mit Änderung der Farbe da, wo 

 er in den härteren Augit übergeht, und der gröfsere Wassergehalt machen 

 es höchst wahrscheinlich, dafs der Diallag als ein angewitterter Augit zu 

 betrachten ist. Unterstützt wird diese Ansicht durch die Thatsache, dafs 

 bei fortschreitender Verwitterung des Diallags mit der Abnahme des spe- 

 cifischen Gewichtes der Kalkgehalt sich vermindert und der Wassergehalt 

 steigt. In den frischeren Abänderungen finden sich als Grenzverhält- 

 nisse 3 CaO -f- 4MgO FeO (eisenarmer Diallag, Regnault, Serpentin vom 

 Ural) und 2 CaO -f- 7MgO FeO (Traunstein), aber in den 22 Analysen 

 läfst sich als vorherrschend keine Relation bezeichnen. 



Es können demnach von Thonerde freie und daran ziemlich reiche 

 Augite sich in Diallag uniändern. Nach Streng (J. Min. 1864. 269) 

 kommen grüne und braune Augite vor (mit 1,73 — 3,46^ Thonerde), welche 

 mit der Härte 5 die Struktur des Diallags verbinden. Das Verhältnifs 

 von FeO : MgO : CaO x ) ist in ihnen nicht so einfach wie bei den ähnlich 

 zusammengesetzten Diopsiden und nähert sich dem sonst bei Diallag be- 

 obachteten, so dafs sie auch von diesem Gesichtspunkt aus dem Diallag 

 zugerechnet werden können. 



Nach diesen Erörterungen über die chemische Zusammensetzung 

 ist die Verwitterung der in Betracht gezogenen Mineralien zu besprechen. 

 Sie beginnt auch hier mit Aufnahme von Wasser, welcher sehr bald Oxy- 

 dation des Eisenoxyduls folgt, wenn, wie meist, sauerstoffhaltige Wasser 

 auf eisenhaltige Mineralien einwirken. Bei Fortgang des Prozesses werden 

 die Basen z. Th. als kohlensaure, z. Th. als kieselsaure Lösungen fort- 

 geführt sowie mindestens ein Theil der abgeschiedenen und dadurch 

 löslich gewordenen Kieselsäure. Die Beschaffenheit der Umgebung wird 

 dabei von wesentlichem Einfiufs sein, insofern von ihrer mineralogischen 

 Natur die Qualität und Quantität einerseits des in der zuströmenden 

 Flüssigkeit Gelöseten, andererseits des aus der Flüssigkeit Aufgenommenen, 



x ) In dem grünen Augit ist es 1:6:4 und verhält sich ebenso in einer übereinstim- 

 menden, durch G. Rose gütigst mitgetheilten Analyse von Hayes bei einem grünen Augit 

 von Volpersdorf. In dem braunen Augit ist FeO : MgO : CaO = 4:9:3. 



